— 361 — 



sopra gr. 1,1156 dal mio assistente dott. Carlo Kimatori: 



. . 19,14 



. . 20,70 



. . traccie 



( . 40,73 



. . 12,22 



. . 4,59 



. . 1,35 



. . traccie 



98,73 



Evidentemente trattasi di una bournonite nel supposto fahlers della 

 miniera dell'Argentiera della Nurra. 



Prima ancora che avessi trasmesso i risultati dell'analisi all' ing. Daneri, 

 egli per lettera gentile m'aveva comunicato che essendosi interessato di 

 studiare il supposto fahlers aveva ottenuto coll'analisi Pb = 38,5, Cu = 7,3, 

 Al = 0,07, Au = 2g. per tonnellata, Sb non determinato quantitativamente, 

 dati che suggerivano anche al distinto direttore di quella miniera di consi- 

 derare il minerale creduto fahlers come una bournonite, indotto a ciò anche 

 dalla sfaldatura e dalla durezza. 



Dai dati del sig. ing. Daneri si vede che la bournonite dell'Argentiera 

 della Nurra contiene, sebbene in piccolissima quantità, anche dell'oro, due 

 grammi per ogni tonnellata di minerale. Sarebbe questo il secondo minerale 

 della Sardegna contenente oro, essendosi rinvenuta da alcuni anni una pirite 

 arsenicale (Mispikel) nella località Conca Sa Pivera (Gonos Pranaceddu) in 

 territorio di Gonosfanadiga verso i limiti di Fluminimaggiore, contenente 

 quattro grammi d'oro per tonnellata. 



Prima di chiudere questa Nota dirò che in uno dei quattro campioncini, 

 inviatimi dal sig. Daneri, ho potuto osservare che dopo il quarzo, che separa 

 in queir esemplare nettamente la blenda dalla bournonite, v' è un' altra 

 sostanza brillante in fiocchetti, in aghetti alla guisa quasi della meneghinite, 

 che un saggio qualitativo sopra un piccolissimo frammento m'avrebbe appa- 

 lesato per un altro solfo antimoniuro di piombo senza rame, che potrebbe 

 avere qualche analogia colla jamesonite, più che colla boulangerite. Se potrò 

 avere materiale sufficiente per un'analisi quantitativa, cercherò di determinare 

 anche questa sostanza, ed in pari tempo mi sarà caro di dire una parola 

 sopra l'altro minerale, già accennato, come quello che particolarmente mi fu 

 raccomandato dall'egregio ing. Daneri, e che fin d'ora dirò che, pur avendo 

 l'aspetto d'un minerale d'antimonio, fibroso, impregnato di pirite di ferro, è 

 una curiosa mescolanza di diverse sostanze. 



S 



Sb . 



As 



Pb . 



Cu . 

 Fe 



Mn . 



CaO ) 



MgO I 



